Colored gold
ಬಣ್ಣದ ಚಿನ್ನವು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿನ್ನವು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಬಣ್ಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದುಃ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರಗಳಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು. ಶುದ್ಧ 100% (ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, 99.9% ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ) ಚಿನ್ನವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣದ ಚಿನ್ನಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18ಕೆ (75 ಪ್ರತಿಶತ), 14ಕೆ (58.5%), 10ಕೆ (41.6%), ಅಥವಾ 9ಕೆ (37.5%). ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಲೋಹದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಕಲ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್) ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ, ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕರಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಳಸಿದ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದುಃ ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಚಿನ್ನದ-ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ-ಚಿನ್ನದ ರತ್ನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ನಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ). ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಹಳ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಎಂಬ ಪದವು ಮಸುಕಾದ ಹಳದಿ, ಬಣ್ಣದ ಕಂದು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಮಸುಕಾದ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ರೋಡಿಯಮ್ ಲೇಪನದಿಂದ ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತುಣುಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ರೋಡಿಯಮ್ ಲೇಪನದ ಬಣ್ಣವು ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು 90 ಪ್ರತಿಶತ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 10 ಪ್ರತಿಶತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟಿ. ನಿಕಲ್. ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ-ನಿಕಲ್-ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಬಲವು ಎರಡು ಹಂತಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಃ ಚಿನ್ನದ-ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಔ-ಕು ಮತ್ತು ನಿಕಲ್-ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಿ-ಕು, ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಸ್ತುವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳೆಂದರೆ ಚಿನ್ನ-ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ-ನಿಕಲ್-ತಾಮ್ರ-ಸತುವು. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ; ಸತುವು ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿಕಲ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೈಗಡಿಯಾರದ ಕವಚಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ). ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಕಲ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಚರ್ಮದ ದದ್ದು, ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಚಿನ್ನವು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪಾದರಸದ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಪಾದರಸವು ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆಃ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಳದಿ ಚಿನ್ನಃ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ, 12.5% ತಾಮ್ರ, 12.5% ಬೆಳ್ಳಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಳದಿ (ಗಾಢ) ಚಿನ್ನಃ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ, 15 ಪ್ರತಿಶತ ತಾಮ್ರ, 10 ಪ್ರತಿಶತ ಬೆಳ್ಳಿ ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಪು, ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನವು ಚಿನ್ನದ-ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನವು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪದವು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರಗಳು, ಕಡಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶಃ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನವು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನ, ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನವು ತಾಮ್ರದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 12 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆಃ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನಃ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ, 25 ಪ್ರತಿಶತ ತಾಮ್ರ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನಃ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ, 22.25% ತಾಮ್ರ, 2.75% ಬೆಳ್ಳಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನಃ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ, 20 ಪ್ರತಿಶತ ತಾಮ್ರ, 5 ಪ್ರತಿಶತ ಬೆಳ್ಳಿ 12 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನಃ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 50 ಪ್ರತಿಶತ ತಾಮ್ರ ತಾಮ್ರ ತಾಮ್ರ ಸಮೃದ್ಧ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸತುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನವು 41.67% ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರೀಟ ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು 18.1 ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನ (75.7% ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 24.3% ತಾಮ್ರ). ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು 15.5 ಕೆ (64.5% ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 35.5% ಬೆಳ್ಳಿ) ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕರಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ಅನೇಕ ಪಠ್ಯಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು "ಕೆಂಪು" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಪ್ಯಾಂಗೋಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನದ-ತಾಮ್ರ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಪ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಂಪಾಗಿಸುವಾಗ, ಅವು ದೇಹ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ನಿಂದ ದೇಹ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರೆ-ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ; ರೂಪಾಂತರವು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಯಗೊಳಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 150-200 °C ಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ 20 °C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಂಪಾಗಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಮುಖಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 76ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಶೇಕಡಾ 19ರಷ್ಟು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಶೇಕಡಾ 76ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಶೇಕಡಾ 18ರಷ್ಟು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಚಿನ್ನದ ಹಸಿರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 860 ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ, ಅಕಾಡಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು (ಉರ್ ನ ರಾಯಲ್ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ). ಕೆಲವು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ತೆಳುವಾದ ಪದರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹಸಿರು-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಫೈರ್ಡ್ ಎನಾಮೆಲ್ಗಳು ಈ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳಿವೆ. ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ, ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂನ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಗಾಢ-ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೂದು ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದ ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲ್ಲಾ AuX2 ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲೋರೈಟ್ (CaF2) ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಚಲನವು ಬಣ್ಣದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಧಾನ್ಯದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು-ಹಂತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಂಗುರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಳಪೆ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಉದಾತ್ತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸಮೃದ್ಧ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಶಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಬೆವರು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲೋಹದ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೇರಳೆ ಚಿನ್ನದ ನೇರಳೆ ಚಿನ್ನವು (ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ (AuAl2) ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಯುಎಎಲ್2 ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 79ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ನೇರಳೆ ಚಿನ್ನವು ಇತರ ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ (ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ "ನೇರಳೆ ಪ್ಲೇಗ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹೊಡೆತವು ಅದನ್ನು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬಳಸುವ ಬದಲು "ರತ್ನ" ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುವು ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧ ಘನ ದ್ರಾವಣ ಹಂತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ-ಸಮೃದ್ಧ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಯುಎಎಲ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 88 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಿನ್ನವು ಎಯುಎಎಲ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. AuAl2 ನ ನಿಜವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯು Al11Au6 ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀಲಿ ಚಿನ್ನವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಂನ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್-ಇಂಡಿಯಂ 46 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನವನ್ನು (ಸುಮಾರು 11 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಮತ್ತು 54 ಪ್ರತಿಶತ ಇಂಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ AuIn2 ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳು ಈ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅನ್ನು "ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ" ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆಃ AuIn2ಯು CIE ಲ್ಯಾಬ್ ಬಣ್ಣದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು 79,-3.7,-4.2 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲಿಯಂನೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನವು ತೆಳುವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ AuGa2 (58.5% Au, 14ct) ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. AuIn2 ನ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವು 541 °C ಆಗಿದೆ, AuGa2 ಗೆ ಇದು 492 °C ಆಗಿದೆ. AuIn2, AuGa2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ AuAl2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾರಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲ್ಮೈ ಲೇಪನವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ಇಂಡಿಯಮ್ ಲೇಪನ, ಪದರದ ದಪ್ಪವು 1:2 ಪರಮಾಣು ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ನಂತರ ಲೋಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನವು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದುಃ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಟಿನೇಶನ್. ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ-ನೆರವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವಿ ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾ. 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ, 25 ಪ್ರತಿಶತ ಕೋಬಾಲ್ಟ್). ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಮ್ರ-ಸಮೃದ್ಧ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರೆಗೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೋಬಾಲ್ಟ್-ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನವು 25 ಪ್ರತಿಶತ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ, 700-950 °C ನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್-ಕೋಬಾಲ್ಟ್-ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು (75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ, 15 ಪ್ರತಿಶತ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, 10 ಪ್ರತಿಶತ ಕ್ರೋಮಿಯಂ) ಮೇಲ್ಮೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ (III) ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಆಲಿವ್-ಲೇಪಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಔ-ಕೋ ಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ-ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಚಿನ್ನ-ಸಮೃದ್ಧ (ಸುಮಾರು 94 ಪ್ರತಿಶತ ಎಯು) ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್-ಸಮೃದ್ಧ (ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತ ಸಿಒ) ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಕೋಬಾಲ್ಟ್-ಸಮೃದ್ಧ ಹಂತದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್-ಪದರ ರಚನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೊ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಫೆಮ್ಟೊಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಸರ್ ಪಲ್ಸ್ ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಗಾಧವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮನ್ಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮನ್ ಅನುರಣನದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮನ್ ಅನುರಣನದ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿವಿಧ ಚಿನ್ನದ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರಗಳನ್ನು 75 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನ, 24.4% ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು 0.6 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಕೆಲ್ನ ಮಿಶ್ರಲೋಹದಿಂದ ನೀಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು; 450 ಮತ್ತು 600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರುಥೇನಿಯಮ್, ರೋಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರು ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 1800 °C ನಲ್ಲಿ ಶಾಖ-ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ 3-6 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ 20-23 K ನ ಸಮೃದ್ಧ ನೀಲಮಣಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ ಕಂಚಿನ ಕ್ರೌನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೆಪಟೈಸನ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮೊಕುಮೆ-ಗಾನೆ, ಮಿಶ್ರ-ಲೋಹದ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಒರಿಕಾಲ್ಕಮ್ ಪಂಚಲೋಹಾ, ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾದ ಪೈರೈಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೂಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಕುಡೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ತಾಮ್ರವನ್ನು 4-10% ಚಿನ್ನದ ತುಂಬಾಗಾದೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಚಿನ್ನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು